- 106 
Pour prouver mieux encore la vérité de ce que nous avangons , 
faisons de nouveaux essais, et cette fois, dans une chambre habitée et 
située au sixième étage. lei nous prenons du plàtre à 0, m 01 de pro- 
fondeur un an après que la muraille fut crépie. Le plàtre pris à l’in- 
térieur près d’une fenètre, nous donne eau 20, plàtre sec 80 ; et ce- 
lili pris à l’extérieur de la infime fenètre, nous fournit: eau 22, 3, plà- 
tre see 77,7. 
Voici un autre essai: nous plagons notre vrille sur du plàtre appli- 
qué depuis huit jours au revètement d’une porte extérieure nous pre- 
nons la matière à 0, m 01 de profonderne de la surface de la muraille, 
et voici le resultat que nous obtenons : eau 28, plàtre sec 72100. 
llemarquez que le plàtre dont on s’élait servi pour ce revètement, 
contenait 36 d’eau peu de moments avant sa complète sol i di fication . 
Il s’en suit qu’une évaporation d’eau interposée et s’élevant à 8 p. c., 
s’était opérfie durant ce court intervalle de temps. au contact de l’air, 
et sous rinfluence d’une température dont la moyenne doit étre éva- 
luée à 10 degrés centigrades. 
S’il nous était pcrmis de multiplier ces essais , nous pourrions 
soumcttre à de nouvelles opérations des plàtres extraits successive- 
ment de vieux bàtiments, d’autres constructions érigées à une epo- 
que plus rapprochée de nous ; si nous prenions ces plàtres sur des 
murs externes et internes, placfis dans des conditions qui, cortes, ne 
sont pas les mfimes il est évident que nous parviendrions à consta- 
te!* les dilTérénts degrés de dessiccation de ces murailles , et cornine , 
pour le moment, nous ne nous arrètons qu’à connaitre leur degré de 
sechéresse, nous aurions aussi pour résultat de nous rendre compie 
de la plus ou moins grande salubri té des habitations qui auraìent fait 
le sujet de nos expériences. 
Voici enfio , le résultat final : le plàtre qu’ on emploie dans nos 
constructions, et sulìisamment desséché à l’air libre ou par des 
moyens artificiels, a une proportion d’eau égale à celle que contient la 
pierre à plàtre avant qu’on la transforme en chaux ; elle est de 20 
à 22 p. c. ; c est une proportion normale qui est compatible avec la 
conservation de la sanie. 
Les recherches que nous venons de faire nous montrent evidem- 
ment que la magonnerie et le plàtrage de nos maisons conservent une 
bum idi té nuisible, qui continue plus ou moins longtemps selon les cir- 
